Al/Ce柱撑蒙脱石可以用不同类型的膨润土阳离子交换来制备.制备的方法是用含铝的氯化物(aluminium-chorohydrate(ACH))和稀土元素(REE-Ce)盐的混合液进行水热处理(120--160℃的条件下,进行到20-72h.)制备柱化液,再用柱化液与膨润土进行交换反应.对准柱撑蒙脱石进行450-500℃的煅烧后. 其晶层间距为2.41-2.54nm,BET表面积约为430m2/g,水热稳定温度>500℃.柱撑蒙脱石大的晶层间距和表面积是由于大量的REE/Al复合离子进入蒙脱石层间所致.Al/Ce复合离子的形成条件为:高浓度的Al(>3.7M)、适当的OH/Al摩尔比率(>2.5)和适当的Al/Ce 摩尔比率(10--30).
稀土元素 制备 柱撑蒙脱石